— 338 — 



A questi corpi si debbono aggiungere gli alchiteantogenati di zinco che 

 sono fra i più potenti acceleranti, come fu notato da Ostromisslenski ( x ), la 

 cui osservazione sembra essere rimasta sconosciuta a tutti od almeno non 

 è citata in nessuna pubblicazione posteriore. 



Riassumendo gli acceleranti finora conosciuti possono essere divisi in 

 tre categorie: 



1) sostanze basiche inorganiche od organiche; 



2) nitrosoderivati aromatici ; 



3) sostanze solforate derivanti dalla tiourea o contenenti gli aggrup- 

 pamenti 



— C/^ oppure =C<" 



In questa ultima categoria rientrano i ditiocarbammati sostituiti. I ditio- 

 carbammati di basi organiche, specialmente secondarie, come dimetilammina 

 e piperidina, furono brevettati dalla Casa Bayer ( 2 ), e da essa introdotti in 

 commercio. Nel brevetto Bayer però questi composti si considerano solo come 

 una combinazione per introdurre nella miscela una base liquida e volatile 

 sotto una forma solida e non volatile, come è detto nel testo, del brevetto 

 medesimo; si ritiene quindi che essi nella vulcanizzazione liberino la base 

 e che sia questa che agisce. 



Che questo modo di concepire la loro funzione sia errato fu dimostrato 

 da noi colla scoperta che l'attività di tali acceleranti è di gran lunga aumen- 

 tata se ai ditiocarbammati delle basi amminiche si sostituiscono i ditiocar- 

 bammati di certi metalli e specialmente di zinco. Che in tali composti la 

 parte attiva della molecola non sia quella basica, ma quella solforata, ri- 

 sulta fra altro dalla perfetta analogia di costituzione fra questi sali e i 

 xantogenati di zinco trovati da Ostromisslenski: 



C=S 



\s- 



Zn 



" /OR" 

 C=S 



Zn 



Tu perciò da uno di noi (Bruni) brevettato l'uso degli alchilditiocar- 

 bammati metallici come acceleranti ( s ). 



Come acceleranti di maggiore o minore potenza possono poi funzionare 

 derivati di sostituzione della tiourea, p. es. la monofenil- e la difeniltiourea 

 od altri. Anche la loro azione è però grandemente aumentata dalla presenza 

 di ossido di zinco. 



(*) Giorn. Soc. Fis. Chini. Russa (1917). 



( 2 ) D. R. P. 266.619 (1 269.512 (1913); Brit, Pat. 11.615 (1913). 

 ( 8 ) Brev. Ital., nn. V>ó.o2'Z t 173.364 (16 e 19 marzo 1919). 



